BIHANG Td.l, K. SV. VET.-AKAD. HANDI-. BAND. 9. N:() 1. 171 



Det har meget levende iuterferensfarver. — Heraf shittes, at 

 minevalet er mono- eller a-symetrisk; da alle egenskaber stem- 

 mer med dem, der er karakteriserende for augit, maa med fuld 

 sikkerhed kunne uddrages det resultat, at det netop er dette 

 mineral, vi har for os. Dette stemmer ogsaa med slaggens 

 chemiske sammenssetniug, idet sursto tio rholdet er ca. 1 : 1.5 o 

 eller lidt derover, og idet proportionen mellem CaO og MgO, 

 MnO, FeO (mellem ca. l.so og ca. 2. 20 Ca mod 1 RO) angiver, 

 at ikke det hexagouale mineral eller nogen af de övrige py- 

 roxener skal daune sig, men derimod den egentlige augit. 



Krystallerne, som kun yderst sjelden er klare og gjen- 

 nemsigtige, er ofte samlet i grupper med radial-straalig struk- 

 tur. Den allerstörste del af de krystallinske partier bestaar 

 af en dunkel, emaljlignende masse, nitd gitterformigt op- 

 byggedc augitkrystaller. 



Af övrige glasagtige slagger er tidligere oratalt de to me- 

 lilith-förende (no. 89 og 90); om den sidste har vi at tilföje, at 

 den, foruden de store melilith-mikrolither (se lig. 32), ogsaa förer 

 en hel del smaa, meget tynde, tilsyneladende sorte og uigjen- 

 nemsigtige uaale, der ofte er samlede i bundter med fa^lles 

 centrum, hvorfra de enkelte individer synes at udgaa i aldeles 

 vilkaarlige retninger. 



Mikroskopisk praeparat af slag no= 140 (surstofforhold 

 1:1.56, 12.98 % AUOg, 1.92 CaO : 1 RO) viser glas med en 

 del altid yderst smaa, gitterformigt opbyggede mikrolither, 

 som har levende interferensfarver. Efter opbygnings-forholdeue 

 og udslukningen, som antyder det raouo- eller a-symetriske 

 system, er det sandsynligt, at mikrolitherne bestaar af augit; 

 sikker bestemmelse kan ikke finde sted, da de enkelte indi- 

 vider er altfor smaa (i höjden O.015 mm. länge). — De hidtil 

 omhandlede glasagtige slagger har samtlige indeholdt i alle 

 fald lidt krystalsubstans; det modsatte er tilfaelde med f. ex. 

 et tommetykt glas fra Lerbacher masovn, Harz, idet der her 

 ved mikroskopisk undersögelse ikke engang kan opdages spor 

 af udsondrede mikrolither el. lign. 



Som resultat af de her refererede studier erholdes, at i 

 de undersögte fald har der i de Al.^jO.j-rige, glasagtige slagger, 

 naar overhovedet en krystallisation har fundet sted, altid dannet 

 sig netop det mineral, som efter surstofforholdet, beregnet paa van- 

 lig vis (med AI0O3 som base) og proportionen mellem CaO og 

 MgO skulde formodes efter vor oversigtstabel (se herom senere). 



